VI 



Silikaten ineinander, zu deren Erzeugung Sand, Kalk, Soda oder Pottasche (Sulfate mit 

 Kohle) gebraucht werden. Die Mengenverhältnisse, in denen diese wichtigsten Bestandteile 

 ein gutes Glas bilden können, zeigt nachstehende Tabelle, und sehen Sie in dieser Flaschen- 

 reihe auf Tabelle I Glassätze für Fenstergläser veranschaulicht. An Stelle von Kalk findet 

 bei allen Gläsern, bei denen man besondere Leichtschmelzbarkeit oder höheres Leichtbrechungs- 

 vermögen wünscht, also vor allem bei farbigen Kunstgläsern, Mennige in mehr oder minder 

 großen Mengen Verwendung. 



Tabelle I. Glassätze für Fenstergläser. 



12 3 



Sand 100 100 100 



Sulfat (96^) 37,5 — — 



Soda 5 41,7 38,8 



Kalkspat 35,8 22,2 17,3 



Koks 1,9 — — 



Salpeter — 1,04 2,78 



Braunstein — 0,556 0,417 



Arsenik ....... — — 0,278 



Antimon — 0,035 0,139 



Kobaltoxyd — 0,(J003 — 



Je nachdem Kalk oder Mennige in größerer Menge in einer Mischung Verwendung 



finden, unterscheidet man Kalkgiäser und Bleigläser. Erstere wieder, je nachdem darin Natron 



oder Kali vorherrschend enthalten sind, als Natron- und Kaligläser. Die besten Kalkgläser 



nähern sich der molekularen Zusammensetzung 



6 Si 2 . K 2 O (Na 2 O). Ca O, 



ohne aber an stöchiometrische Verhältnisse gebunden zu sein. Bleigläser sind stets durch 



höheres Lichtbrechungsvermögen ausgezeichnet und liefern die schönsten, sattesten Farben; 



sie allein finden daher Verwendung z. B. für Herstellung künstlicher Edelsteine (Straß) event. 



unter Zusatz von Thalliumoxyd. (Demonstr.!) Tabelle II und III geben die Zusammensetzung 



verschiedener Bleigläser und Kalkgläser. 



Tabelle II. Kalkgläser. 



a) Weiße Natrongläser, mit mittlerem Kieselsäuregehalte: 

 Spiegelglas und Fensterglas 



Si 2 Na 2 Ca Al 2 3 u. Fe 2 3 



Spiegelglas von Münsterbusch . 72,3 11,4 15,0 0,8 



Spiegelglas von St. Gobain . . 73,0 11,5 15,5 — 



Fensterglas, rheinisches .... 71,2 13,5 13,4 1,6 

 b) Desgl. mit höherem Kieselsäuregehalte: 



Si0 2 Na 2 CaO A1 2 3 u. Fe 2 3 



Sodaglas von St. Gobain . . . 77,o 15,5 7,4 — 



Älteres Glas von Münsterbusch . 78,8 12,9 6,5 1,7 



Hohlglas, bayrisches 78,4 13,9 7,1 0,6 



c) Mit niederem Kieselsäuregehalte: 



Si0 2 Na 2 CaO Mg MnO Al 2 3 u. Fe 2 3 



Fensterglas, englisches .... 69, o 11, l 12,5 — — 7,4 



Fensterglas, französisches . . . 68,6 17,7 9,7 — — 4,0 



Grünes Flaschenglas (1889) . . 63,5 9,5 14,o 3,9 2,9 4,9 



(und 1.3 K 2 0) 



Al 2 3 u. Fe ;i 3 



Braune ßheinwemflaschen (1888) . 56,7 10,4 13,9 7,6 10,3 1,3 



